Mineralphysik. Mineralchemie. 



-7- 



substanz eingepaßt und die obere Fläche beim Erhitzen im Iridinmofen 

 beobachtet. Während unterhalb des gesuchten Schmelzpunktes der Ofen- 

 inhalt als „schwarzer Körper" unsichtbar ist, entstehen beim Schmelzen 

 durch die gebundene Schmelzwärme Temperaturunterschiede, die sich durch 

 den Stiel des Indikators dessen Fläche mitteilen. Die Eichung des Pyro- 

 meters geschah mittels der Schmelzpunkte des Platins (1750°) , des An- 

 orthit (1542°) und des Diopsid (1395°). Die wahrscheinlichen Fehler sind 

 + 10°. Mit dieser Methode sind jedoch nur Schmelzpunkte und Eutektika 

 i^keine Schmelzkurven) festzulegen. 



A1 2 0 3 — Si0 2 . Nur eine Verbindung Al 2 0 3 .Si0 2 wurde gefunden, 

 die mit dem Silliroanit übereinstimmt. Schmelzpunkt 1811°, spez. Gew. 

 3,031 , H. = 6 — 7 . unlöslich in Säuren , auch kalter Flußsäure ; ge- 

 mischte Salz- und Flußsäure, auch geschmolzene Soda schließen langsam 

 auf. — Sonstige Phasen im System sind nur Christobalit (siehe unten), 

 bezw. Quarz und Korund. Sillimanit scheidet sich stets rein aus, Korund 

 kann etwas Si0 2 in fester Lösung aufnehmen. Das Gebiet der Schmelze 

 liegt völlig oberhalb ca. 1600°, der niedrigste Punkt ist das Eutektikum 

 Christobalit-Sillimanit. 



Für die Bildung von Andalusit und Cyanit waren keine Anhalts- 

 punkte zu gewinnen trotz erheblicher Bemühungen (lange Erhitzung von 

 Sillimanit auf verschiedenen Temperaturen, verschiedene Flußmittel, 

 chemische Umsetzungen). Bei 1100° mit Calciumvanadinat bildeten sich 

 neue Sillimanitkristalle. Die Verf. halten es für wahrscheinlich, daß An- 

 dalusit und Cyanit bei niedrigen Temperaturen aus Lösungen auskri- 

 stallisierten. — Glas der Zusammensetzung Al 2 0 3 .Si0 9 ist nur schwer 

 herzustellen. Auf 350—400° mit 10°/ 0 Chlornatriumlösung erhitzt lieferte 

 es bloß Sillimanit. Die von Vernadsky studierte Umwandlung des An- 

 dalusit und Cyanit in Sillimanit beim Erhitzen (ca. 1300°) wurde bestätigt. 



CaO — A1 2 0 3 . In diesem System waren die Punkte von 15 — 70°/ 0 

 Al 2 0 3 mit dem Thermoelement festzulegen. Es bilden sich aus dem 

 Schmelzfluß vier verschiedene Verbindungen. 



3CaO.Al 2 0 3 , isotrop, bei 1531° unter Zersetzung schmelzend, aus 

 einem Gemisch von CaO und der nächsten Verbindung 5Ca0.3Al 2 0 3 

 im entsprechenden Verhältnis nur rein zu erhalten, wenn 21 Tage auf 

 1400° erhitzt wird. 



5Ca0.3Al 2 0 3 . isotrop, Schmelzpunkt 1386°, mit einer instabilen 

 anisotropen Modifikation, die bei längerem Erhitzen auf 1300° in die 

 isotrope übergeht. Bildungsfeld nur zwischen 51 und 53 Gew.-°' 0 A1 2 0 3 . 



Ca0.Al 2 0 3 , doppelbrechend, Schmelzpunkt 1587°. Stark verzwillingt. 

 wahrscheinlich monoklin. 



3 CaO . 5 A1 2 0 3 , Schmelzpunkt 1710°, mit einer instabilen Form, die 

 im Verhältnis der Monotropie zur stabilen steht. 



Mischkristallbildung wurde im ganzen System nur sehr untergeordnet 

 beobachtet. 



CaO — MgO. Alle (in Graphit) geschmolzenen Mischungen zeigten 

 nur Calcium und Magnesiumoxyd nebeneinander, eine Verbindung der 



